über technisches und meteorisches Eisen. 135 



mentit t aussondern, diese Cementitbildung würde dem Tem- 

 peraturabfall entsprechend auf s E' weiter voranschreiten, bis 

 bei 690^ der Martensitrest die Zusammensetzung E', d. h. 

 99,1 7o Fe und 0,9 7^ C erreicht hat. Dann bildet sich sowohl 

 Cementit z = t als auch a-Ferrit, bei konstanter Temperatur 

 und konstanter Zusammensetzung, mithin Perlit. Bei einem 

 Gehalt unter 0,9 7o d. h. bei Eisenüberschuß, etwa ent- 

 sprechend der durch v gestrichelten Linie in Fig. 8, würde 

 sich der Martensit bei Temperaturerniedrigung allmählich des 

 überschießenden Eisens als Ferrit entledigen. Das würde 

 bei V beginnen , sich entlang v G E' (Zusammensetzung des 

 jeweils übrigen Martensits) fortsetzen, und bei 690^ würde 

 der dann als 99,1 7o Fe und 0,9 7o C zusammengesetzte Rest 

 der festen Lösung sich gleichfalls zu Perlit, also Ferrit und 

 Cementit, auseinanderteilen. Diese ümlagerungen von Mar- 

 tensit in Ferrit und Cementit geschehen also nicht bei kon- 

 stanter Temperatur, sie nehmen vielmehr, ganz ähnlich wie 

 die Erstarrungen gemischter Schmelzen es im allgemeinen tun, 

 Temperaturintervalle in Anspruch, im erst erörterten Beispiel 

 (1,4 7o C) das Intervall von etwa 920« (s) bis 690« (E'), also 

 230«, im letzten Fall das von 830« (v) bis 690«. Nur die feste 

 Lösung mit 0,9 «/^ C wandelt sich, wie die Fig. 8 unmittelbar 

 zeigt, bei konstanter Temperatur um. Der mit gerade 0,9 «/o C 

 ausgestattete Martensit bleibt bis 690« bestehen, um sich 

 dann in das Perlitgemenge von Ferrit und Cementit aus- 

 einanderzuteilen. 



Den umgekehrten leicht übersichtlichen Weg gehen die 

 Erscheinungen beim Erwärmen. 



Alles dies, was die Figur im Bereiche unter 

 ACEm repräsentiert, vollzieht sich im festen 

 Zustande des Eisens. Es handelt sich nicht mehr um 

 Schmelz- bezw. Erstarrungserscheinungen , sondern um ein 

 „Umstehen". Daher kann man füglich das Gemenge, dem das 

 feste Eisen beim Abkühlen gewissermaßen zustrebt und das es 

 bei 690« erreicht, nicht eutektisches, d. h. leichtschm elziges 

 Gemenge, und den Punkt E' nicht eutektischen Punkt nennen. 

 Es handelt sich vielmehr bei dem in Rede stehenden Gemenge 

 im Falle der Abkühlung um das zuletzt entstehende Um- 

 lagerungs Produkt, das beim Erwärmen sich dann auch am 



